DATEN ZUR KENNTNIS DER SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 205 
Betrachten wir die Ergebnisse meiner Untersuchungen, mit Rücksicht 
auf DoELTrERs Bestimmungen, so föüllt vor allem auf, dab der Anfang des 
Schmelzens ungefáhr mit dem Schmelzpunkte des Orthoklases zusammenfüllt, 
wührend das Beenden des Vorganges, bei einer Temperatur vor sich geht, 
welche mehr oder weniger dem arithmetisehen Mittel der drei Schmelzpunkte 
entspricht. Diese Tatsache darf aber keineswegs als Grund dafür angesehen 
werden, daB bei Silikatsehmelzlösüungen keine Schmelzpunkterniedrigung auf- 
treten würde; die Erklárung dafür habe ich schon früher gegeben. Ich bemerke 
noch, dab ich den Schmelzpunkt des Orthoklases eigentlich garnicht in 
Betracht nehmen hütte können, da bei meinen Versuchen Orthoklas nicht 
auskristallisiert ist und nur Glas bildete, das Glas áber in physikalischem 
Sinne gar keinen Schmelzpunkt besitzt. leh habe dies auch nur darum getan, 
da ich vorausgesetzt habe, dab das Flüssigwerden des Orthoklasglases (nur 
durch Verminderung der Viskositát und nicht durch Sckmelzen) ungefáhr 
bei selber Temperatur vor sich geht als das Schmelzen. 
Nehmen wir aber anstatt des Scehmelzungsvorganges, die Kristallisation 
in Betracht, so bemerken wir allsogleich, dab ausnahmslos alle (Gefrierpunkte 
niedriger sind als die Sehmelzpunkte der Komponenten. Da es nicht voraus- 
zusetzen ist, dab die betráchtlicehe Hrniedrigung des Schmelzpunktes allein 
der Überkühlung zuzusehreiben ist (umsoweniger, da Versuch IV nur einen 
kleinen Überkühlungsbeweis geliefert hat), ist das ein neuer Beweis für 
die Schmelzpunktserniedrigung der Silikatschmelzlösüngen, was J. H. L. Vor 
und auch andere schon so oft ausgesprochen haben. 
Die Schmelzpunkterniedrigung ist bei der Sehmelze IVbD am bedeu- 
tendsten und dies beweist auch, dab die Schmelzlösung dem Eutektikum am 
nüchsten liegt. 
Beim Beschreiben des Versuches 4 wurde schon erwühnt, dab das 
Anwachsen der Diopsidkristalle auffallend rasch geschah und ich daher 
Messungen gemacht habe um die Kristallisationsgesehwindigkeit des Diopsides 
festzustellen. Die GröBe der in 19 Minuten auskristallisierten Diopside wurde 
an 21 Kristallen mit Hilfe des Okularmikrometers bestimmt und für 019 
0-39 mm gefunden, das einer  Kristallisationsgesehwindigkeit von  0-01- 
0702 mm per Minute entspricht. Diese Kristallisationsgescehwindigkeit ist 
gerade die zehnfache der von DoELTER bestimmten. Dies beweist nicht die 
Unrichtigkeit Dozrregs Angaben, sondern nur, dab unter günstigen Ver- 
hültnissen Augitkristalle von 10-20 mm Lönge nicht in 200, sondern schon 
in ungefáhr 20 Stunden auskristallisieren können, was auch schon VogGr be- 
hauptet hat. Damit stimmt auch überein, da8 in der Schmelze IVb Diopsid- 
kristalle von 5- 6 mm Lönge ausgeschieden sind, obwohl die Kristallisation 
nur in einem Teile der 32 stüadigen Abkühlung stattgefunden haben kann. 
Budapest, 1910. Mineralog.-geolog. Institut der technisehen Hochschule. 
